( 285 ) 



donne un précipité par son mélange avec le liquide qui attaque le zinc. 

 Le diaphragme qui sépare les deux liquides se trouve, de la sorte, rendu 

 complèlemeiit imperméable. Le précipité formé dans les pores du vase 

 poriMix doit satisfaire à deux conditions : i° il doit être conducteur de 

 l'électricité; 2° il doit être éicctrolysable. 



» Les combinaisons satisfaisant à ces conditions sont excessivement 

 nombreuses ; j'en ai pour ma part essayé au moins vingt. Je ne peux citer, 

 dans cette Note, que les principales : 



I. Précipités formés par le mélange de deux sels. Couple au nilrale d'argent. 

 — Ce couple est constitué de la façon suivante : dans le vase extérieur, 

 zinc-chlorure de zinc ; dans le vase poreux, se trouve argent-nitrate d'argent. 

 Ces deux liquides ne peuvent se mélanger el donnent lieu à un précipité 

 de chlorure d'argent, qui bouche le vase poreux et le rend imperméable. 

 Ce précipité conduit très bien l'électricité et, de plus, est éicctrolysable. Une 

 pareille pile est très peu résistante; sa force électromotrice est égale à 

 i'°", 5, alors que le même couple au chlorure d'argent n'a que o''°'*,g. Le 

 prix élevé du sel d'argent ne rend malheureusement ce couple applicable 

 que dans des circonstances particulières, comme l'électricité médicale ou 

 la charge des électromètres. 



» Un couple plus pratique est le suivant : zinc-sulfate de zinc, plomb- 

 nitrate de plomb; sa force électromotrice est très faible, o™",6 à o^°",7^. 



» n. Précipités formés par le mélange d'une base et d'un sel métalliques. — 

 Dans ce cas, le zinc est attaqué par une base, potasse, soude ou ammo- 

 niaque. J'ai essayé les combinaisons suivantes : 



» 1° Soude-sulfate de cuivre, qui m'a donné comme force électro- 

 motrice jusqu'à i'°", 5; 



» 2° Soude-perchlorure de fer, qui peut aller jusqu'à 2™'S4- 



» Les couples à potasse ont une résistance énorme, qui tient, d'après 

 moi, à ce que le carbonate de potasse, qui se forme à l'air, laisse dégager 

 son acide carbonique au contact du sulfate de cuivre, et que les bulles de 

 ce gaz viennent s'emmagasiner dans les pores du diaphragme el supprimer 

 sa conductibilité. J'ai rendu, d'ailleurs, la solution dépotasse plus con- 

 ductrice par l'adjonction de sel marin ou de sulfate de soude ('). » 



(') La combinaison soude-siilfale de cuivre a été reproduite récemment par M. Rey- 

 nier, qui ignorait mes reciierches faites en 1878 avec la collaboration de M. Gaiffe pour la 

 mesure des constantes. J'ai d'ailleurs breveté, en 1879, ^^* P'^" ^ liquides précipitables. J'ai 



